274 



hat sich als etwas Neues erwiesen. Es enthält keine Kieselsäure und ist 

 daher wohl identisch mit jenen feinen seidenglänzenden Nädelchen, auf 

 welche Sie bereits aufmerksam gemacht haben. 



Dieses Mineral kommt in ganz derselben Weise wie der Chalcomor- 

 phit in Kalkeinschlüssen aus der Lava vom Ettringer und Maye- 

 ner Bellenberg vor und ist dem Ansehen nach kaum von jenem zu 

 unterscheiden. Es ist ebenfalls hexagonal und zeigt folgende Formen: 

 ( a : a : ooa : c), P 

 ( a : a : ooa : ooc), ooP 

 (ooa : ooa : ooa : c), oP 

 ( 2a : 2a : ooa : c), J /*R 

 Das Axenverhältniss ist a : c = 1 : 0,9434. 



Gemessen wurde die Neigung der Dihexaederflache zur Prismenfläche 

 = 137°27' und der Winkel, welchen eine Fläche von P mit einer der an- 

 liegenden Fläche %P bildet, — 102° 14'. — Die Kry stalle stellen sich als 

 sehr feine Prismen dar, deren Länge selten 3 Mm. übersteigt, bei einer 

 Dicke von ! /io D ' s % 



Aus dem Fundamentalwinkel P : ooP = 137°27' wurde berechnet: 

 die Endkante von P = 136°46* 

 die Seitenkante von P == 94°54' 

 Neigung der Fläche P zur Verticalen — 42°33' 

 Neigung der Endkante von P zur Verticalen — 46°40'. 

 Spec. Gew. = 1,7504; wurde in absolutem Alkohol bestimmt und um- 

 gerechnet. Härte wenig höher als Gyps. Spaltbar prismatisch, vollkom- 

 men. V. d. L. blähen sich die Krystalle auf und sind unschmelzbar. Auf- 

 löslich in Salzsäure und zum grossen Theil in Wasser; die Lösung des 

 ietzteren reagirt stark alkalisch. Schon bei 100° C. verlieren die Kry- 

 ställchen Wasser und werden seidenglänzend. Die Vorprüfung ergab Thon- 

 erde, Kalk, Schwefelsäure und Wasser, you letzterem entwich 



bei 120° C. 33% 

 „ 150° C. 34 „ 

 „ 200° C. 36 „ 

 in der Rothglühhitze 45,8%, 

 fast hei der Rothglühhitze schwellen die Kryställchen auf. Das entwei- 

 chende Wasser reagirt durchaus neutral. 



Die vollständige quantitative Analyse wurde mit nur 0,3023 gr. aus- 

 geführt und ergab eine Zusammensetzung, welche mit der Formel 



A1 2 3 > 3SO ;J -f 6(CaO, H 2 0) -f 26 aq. 

 am besten in Übereinstimmung steht. 





Gefunden : 



Berechnet 



Al a 3 



= 7,76% 



8,21% 



S0 3 



— 16,64 „ 



19,12 „ 



CaO 



= 27,27 „ 



26,77 „ 



H,0 



- 45,82 „ 



45,90 „ 





97,49 



100,00 



Verlust 



= 2,51 







100,00. 





